400 CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE. 



Les premières sout propres aux travaux de la mer, et 

 les secondes doivent être repoussées, d'après l'expérience, 

 sur presque tous les ports de mer. 



Nous pouvons citer en première ligne les chaux du 

 Theil (Ardèclie) et des Côtes de Sassenagc (Isère), à la 

 fois identiques par leur composition et leur résistance 

 pour tous les travaux. 



Ces quelques lignes font bien connaître la nature des 

 produits que doivent donner les calcaires. Je vais main- 

 tenant décrire les procédés analytiques : 



Pour trouver dans un calcaire quelconque la quantité 

 d'argile, on en pile 10 grammes environ dans un mortier 

 et on les passe au tamis de soie; on mélange Lien, on 

 prends gramm. de ce mélange; on les met dans une 

 fiole, on ajoute de l'eau distillée; puis on verse de l'acide 

 liydrochlorique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence; 

 quelques minutes après, on ajoute de l'eau chaude; on 

 agite bien, et, un quart d'heure après, on filtre; on lave 

 le liltre avec de l'eau, on le laisse sécher , on l'incinère 

 dans un creuset de platine , à la couleur rouge cerise ; 

 puis on pèse le résidu qui est l'argile, et le poids obtenu 

 indique la qualité de chaux et de ciment, comme nous 

 l'avons dit plus haut. 



Quelquefois l'argile est mêlée avec du sable fin siliceux, 

 et il convient de s'en assurer. On agite, le sable se dépose 

 de suite et l'argile reste suspendue. 



Mais pour arriver à une solution complète, dans le 

 doute, il faut faire l'analyse des résidus du filtre. Après 

 les avoir pesés, on les met dans un creuset d'argent avec 

 trois fois leur poids de potasse caustique; on chauffe le 

 creuset pendant trente minutes au rouge noirâtre. On le 

 retire du feu , on laisse refroidir, on y met de l'eau , et, 



